I 
Cuivre et. 
Or et. 
Zinc et. 
PARTIE EXPÉRIMENTALE. 
CUIVRE. 
Premier refroidissement. Entier refroidissement. 
Or 
10000 à 9136 
9194 
Zinc 
10000 à 8571 
7619 
9250 
Argent 
10000 à 8395 
7823 
Marbre commun. . . . 
10000 à 7638 
8019 
Grès 
10000 à 7333 
8160 
Verre 
10000 à 6667 
6567 
/ Plomb 
10000 à 6179 
7367 
Étain 
10000 à 5746 
6916 
Pierre calcaire tendre. 
10000 à 5168 
5633 
Glaise 
10000 à 5652 
6363 
Bismuth 
10000 à 5686 
5959 
Antimoine 
10000 à 5130 
5808 
Ocre 
10000 à 5000 
4697 
, Craie 
10000 à 4068 
4368 
OR. 
Zinc 
10000 à 9474 
8422 
9304 
Argent 
10000 à 8936 
8686 
Marbre blanc 
10000 à 8101 
7863 
Marbre commun. . . . 
10000 à 7342 
7435 
Pierre calcaire dure. . 
10000 à 7383 
7516 
Grès 
10000 à 7368 
7627 
Verre 
10000 à 7103 
5932 
Plomb 
10000 à 6526 
7500 
Étain 
10000 à 6324 
6051 
Pierre calcaire tendre. 
10000 à 6087 
5811 
Glaise 
10000 à 5814 
5077 
Bismuth 
luOOO à 5658 
7043 
Porcelaine 
10000 à 5526 
5593 
Antimoine 
10000 à 5395 
6348 
Ocre 
10000 à 5349 
4462 
Craie 
10000 à 4571 
4452 
\ Gypse 
10000 à 2989 
3293 
ZINC. 
I Argent 
10000 à 8904 
10015 
8990 
Marbre blanc 
10000 à 8305 
7194 
8424 
Grès 
10000 à 6949 
5838 
7333 
Plomb 
10000 à 6051 
4940 
7947 
Étain 
10000 à 6777 
5666 
6240 
/ Pierre calcaire tendre. 
10000 à 5536 
4425 
7719 
Glaise 
10000 à 5484 
4373 
7458 
Bismuth 
10000 à 5343 
4232 
7547 
Antimoine. ..... ^ 
10000 à 5246 
4135 
6608 
Craie 
10000 à 3729 
2618 
5862 
^ Gypse 
10000 à 3409 
2298 
4268 
